64 RENSSEL/ERITE. PYRALLOLITE. 



a b c a le f 9 



Silice 60,35 61,10 56,62 56,9 51,25 45,87 60,08 



Chaux 4,94 » 5,58 3,9 » 1,50 0,09 



Magnésie 25,07 31,63 23,38 28,7 5,98 0,28 4,95 



Oxyde ferreux 4,16 1,62 0,99 0,6 20,72 Fe 24,63 15,72 



Oxyde manganeux 0,78 » 0,99 » » » » 



Alumine » » 3,38 1,4 7,25 11,18 5,28 



Potasse » » » » 6,21 1 5,03 



5,52 



Soude » » » » 1,92 J 2,51 



Perte à 1 00° » » 3,58 » » » » 



Perte au rouge 4,52 5,60 5,48 8,5 6,67 9,82 4,44 



99,82 99,95 100,00 100,0 100,00 98,80 98,10 



Analyses ; de cristaux de pyroxène pseudomorphisés en une ma- 

 tière argileuse jaune, de Bilin, Bohème ; ft, par Rammelsberg ; i, par 

 de Hauer ; de cristaux pseudomorphisés en une substance stéatiteuse 

 (s trako ni tz i te) , j, par de Hauer; de petits cristaux blanc 

 rougeâtre ou jaunes, ayant souvent encore des parties verdâtres, 

 du Vésuve, k, par Rammelsberg : 







h 



i 



3 



k 



Silice 





60,63 



54,24 



53,42 



85,34 



Chaux 





1,27 



0,87 



1,37 



2,66 



Magnésie 





0,9 1 



0,56 



2,94 



1,70 



Oxyde ferr 



ique 



4,21 



5,22 



Fe 1 5,41 



1,67 



Alumine 





23,08 



25,02 



7,00 



1,58 



Eau 





9,12 



14,37 



19,86 



5,47 



99,22 100,28 100,00 98,42 



La rensselaeritc offre souvent le clivage du pyroxène. 

 Structure finement /compacte, onctueuse au toucher. Translucide. 

 Grise, blanchâtre, verdâtre, brunâtre ou même noire. Dur. — 3 à 4. 

 Dons. = 2,87. La finesse de son grain et sa .translucidité la font re- 

 chercher pour divers objets travaillés au tour. 



Elle se trouve sur de grandes étendues dans le nord de l'Etat de New- 

 York, dans les villes de Fowler, Dekalb, Edwards, Russel, Gouver- 

 neur, Canton et Hermon, comté de St.-Laurent. 



La Hortonite est un pseudomorphe stéatiteux de pyroxène 

 qui se trouve avec la chondrodite des États-Unis. 



La pyrallolite offre une série d'altérations qui paraissent 

 avoir pour point de départ le pyroxène et l'amphibole ; elle est en 

 masses clivables ou granulaires ayant parfois la structure du py- 

 roxène. Translucide ou opaque. Blanche; quelquefois verdâtre. 

 Dur. = 3 à 4. Dens. = 2,53 à 2,73. 



Au chalumeau, noircit d'abord, puis blanchit en perdant de l'eau 



